1302 
C. Doelter, 
einigen geschmolzenen Salzen gelungen/ obgleich es sich auch 
bei diesen mehr um Schätzungen handelt. 
Die Silikate mit scharfem und jene mit nicht scharfem 
Schmelzpunkte unterscheiden sich auch bezüglich des Ver- 
laufes der Leitvermögenskurve. Wo, wie bei Augit und Horn- 
blende, ein scharfer Schmelzpunkt vorhanden ist, wird das Leit- 
vermögen sich beim Übergange vom festen in den flüssigen 
Zustand plötzlich ändern, die Widerstandskurve zeigt einen 
Knick, wo dagegen, wie bei Orthoklas, Labradorit, kein scharfer 
Schmelzpunkt vorhanden ist, da wird das Leitvermögen sich 
mehr allmählich ändern. 
Es wäre allerdings noch festzustellen, ob diese Erscheinung 
bei allen Silikaten mit unscharfem Schmelzpunkt eintritt. 
Bei den Silikaten tritt, wie mehrfach erwähnt, häufig kein 
plötzlicher Übergang aus dem festen in den flüssigen Zustand 
ein, da die Schmelzgeschwindigkeit eine sehr kleine ist. Bei dem 
Übergang von flüssigem in den festen Zustand tritt bekanntlich 
Unterkühlung ein. Die Viskositätsänderung ist niemals eine 
plötzliche, sondern sie tritt während eines Intervalles von 30 
bis 100° ein. Es zeigt sich aber, daß die innere Reibung nicht 
allein die Ursache der größeren oder kleineren Leitfähigkeit 
sein kann, da sonst beim Übergang vom flüssigen in den starren 
Zustand das Anwachsen ein sehr bedeutendes sein müßte, wie 
auch umgekehrt. Nun zeigt sich aber gerade bei der Abkühlung, 
daß bei Orthoklas, Hornblende die Kurve der Widerstände lange 
ziemlich horizontal ist und daß ein Anwachsen erst weit unter 
dem Schmelzpunkt eintritt, oft erst 200 bis 250° unter diesem; 
trotzdem war die Schmelze schon längst fest. In der amorph 
erstarrten Flüssigkeit, welche aber eine ebenso große innere 
Reibung hat wie ein kristallisierter Körper, ist also die Dis- 
soziation fast gleich der der Flüssigkeit; es kann diese geringe 
Veränderung der Leitfähigkeit nicht durch die Beweglichkeit 
der Ionen allein verursacht sein, sondern es findet offenbar eine 
geringe Abnahme des Dissoziationsgrades statt. 
Wo aber der Körper unter dem Schmelzpunkt rasch kristallin 
erstarrt, ist die Abnahme der Leitfähigkeit eine sehr prägnante, 
1 Siehe R. Lorenz Elektrolyse, III, 290. 
